Analyser å leror. 



Det synes vara af behofvet påkalladt att utfinna någon 

 tillförlitlig och på samma gång praktiskt användbar metod 

 att med bestämdhet åtskilja de hvarandra ofta nog till det 

 yttre så liknande och med hvarandra lätt förvexlade lerar- 

 terna, glaciallera, postglaeiallera och svämlera. 



Af åtskilliga agronomiska författare är det redan ådaga- 

 lagt att mekaniska slamanalyser, så gagneliga de i öfrigt 

 kunna vara för en uppskattning af jordens boniterings värde, 

 ej föra till det åstundäde målet af ett bestämdt åtskiljande 

 emellan olika lerarter. Jemförelsevis ringa nytta har också 

 härflutit ur de talrika, bauschanalyser, genom upplösande af 

 analysmaterialet med Kali-Natronkarbonat, som verkställts å 

 leror. Förutom den tidsutdrägt de förorsaka, omöjliggöra de 

 bestämmandet af sandhalten i leran. Äfven de analyser, som 

 utförts genom behandling af det, finpulveriseradc, men oglöd- 

 gade materialet lemna, livad bestämmandet af mängden af 

 organiska inblandningar angår, åtskilligt öfrigt att önska. 

 Utsätter mån deremot den förut vid 100° torkade rinpulveri- 

 serade lersubstansen för glödgning, som i hvarje fall bör 

 vara lika länge, fortgå med samma, häftighet, samt först, af- 

 brytas då, när den glödgade substansen erhållit en högröd färg, 

 så erhåller man i den genom glödgningen uppkomna förlu- 

 sten ett procérittal, som för de skilda lerarterna är olika, och 

 för en och samma lerart blott varierar inom jemförelsevis 

 trånga gränser. Denna procent är 



för giacialsanden 2— .'!%• 



„ glacialleran 4 — h "/„. 



„ postgiac. leran (i — 7 "/o. 



„ svämleran d> — 20 %. 



Behandlas den sålunda glödgade lersubstansen i vissa tim- 



